65/ NOUVELLES EXPÉRIENCES 
Observations. Après les expériences sur le glissement 
de l'acier sur la fonte sans enduit, les semelles en fonte 
sont légèrement couvertes d’une poussière noire très fine. 
Les bandes d’acier sont polies, mais rayées en quelques 
eudroits dans le sens du mouvement. Il y a donc encore 
usure des surfaces dans le cas actuel. 
Comme exemples et preuves à l’appui, je dépose avec 
ce Mémoire les courbes minutes de plusieurs expériences 
du tableau ci-dessus, savoir : 
et 15‘ expériences, courbes du mouvement et courbes 
des tensions ; 
2° expérience, courbe des tensions ; 
6°,7*,10',11'et 12° expériences, courbes du mouvement. 
TABLEAU LXIL. 
101. Æzxpériences sur le frottement du cuivre jaune en 
mouvement sur de la fonte. 
NUMEROS 
des expériences. 
QUES CO D = 
6 « |TENSION rorce | RAPPORT : 
Étendue | NATURE POIDS |de la corde lee. | unit LE Ë 
ce Pressiong last pendant | Paramètre trice |Frottement| frottement |? 5 
la surface de P°* le 1 9 älapression | = 
c e reà aC Jde 2 33 || » pi Pr 2 
g , Q mouvement ne DR NT F à 
contact. l'enduit. | P ment dt oC =. A 
| 2 T. Q ô 
—— RER en ES de Re a 
mie kil. kil. kil. mèt. kil kil. 
0,0285[Sansenduit.| 213,35! 73,25) 63,18| 2,40 | 0,833 45,06! o,211 
0,0072| d. 215,86! 49,25| 44,79! 5,48 | 0,364 36,79] 0,165 
id. 1d. 215,86 49,25| 44,89] 5,77 | 0,346 39,33] 0,177 
id. id. 215,80  73,25| 63,34| 2,45 | 0,813 45,45| 0,210 
id. id. 503,86 :97,25| 92,39] » » | » » | 92,30] 0,184 
Moyenune....| 0,189 
48 | 0,235| 33,40| 0,066 
20 | 0,476| 30,60! 0,061 
e1. | 0,498| 30,41| 0,060 
id. Suif. | 503,86 49,25! 45,47] 8, 
td. id. 506,86 :61,25| 55,04| 4, 
id, id. 503,86, 61,25! 55,098| 4, 
0,0290| id. |1005,25, 97.25) 92,38] » » | » » | 92,38] 0,091 
id. id. |1005,25 121,25 109,87] 4,64 | 0,431 8569 0,065 
id. id. |1005,25, 169,25,150,85| 3,42 | 0,584| 91,49| 0,001 
Moyenne....| 0,072 
